114 Vereinszeitung. 



5. Technologisches. 



Verfahren zum Verkupfern, Vergolden, Versilbern 

 und Bronziren. 



Hossauer in Berlin beschreibt mehrere Methoden, nach wel- 

 chen Gegenstände aus Zink, Zinn, Blei, Eisen, Stahl verkupfert, 

 vergoldet und versilbert werden können. Die Anleitung daxu hat 

 Hossauer von Baiard und Usiglio in Paris bekommen. 



Bei Gegenständen von Zink ist es von besonderer Wichtigkeit, 

 die Oberfläche gehörig zu reinigen (metallfrisch zu machen). Es 

 geschieht dieses durch eine Auflösung von 10 — 15 Th. Aetzkali iu 

 100 Th. Regenwasser, indem man den Gegenstand an den Kupferpol 

 einer zweckmässig starken Batterie befestigt und in die Lauge 

 taucht, Avährend der Zinkpol gegenüber durch eine Messingplatte 

 von angemessener Grösse vertreten wird. 



Bei frisch gegosseneu, neu fertig gewordenen Arbeiten von Zink, 

 Zinn oder Blei, die nicht lange Zeit gestanden haben, genügt es, 

 wenn sie nur 1/2 Stunde in die Lauge gelegt werden; man kann 

 sie auch mit scharfer Lauge (Aetzkali) bestreichen und kurze Zeit 

 stehen lassen, dann aber mit fein gesiebtem Sande überbürsten und 

 wiederholt in frischem Wasser abspülen. Ist die Reinigung auf die 

 eine öder andere Weise geschehen, so kommt das Stück sogleich in 

 das so nahe als möglich stehende Kupferbad, worin es am Zinkpole, 

 am Kupferpole aber ein geglühter Streifen Kupferblech befestigt 

 wird, welcher dem zu verkupfernden Gegenstande entsprechend gross 

 und lang sein muss, weil sonst die Ablagerung nicht überall voll- 

 ständig vor sich geht. 



Das Kupferbad fertigt Hossauer an wie folgt: 



1) Man löst 2 Th. Cyankalium in 40 Th. heissem Regenwasser 

 auf (100 Grm. zu 1 Liter) und fällt damit eine der Menge des 

 Cyankaliums entsprechende Menge aufgelösten Kupfervitriols. Das 

 niedergeschlagene Cyankupfer süsst man aus, lässt es langsam nur 

 wenig trocknen und verwahrt es in einer verstopften Flasche. 



2) Von diesem Cyankupfer löst man 100 Th. in einer Auflösung 

 von 500 Th. Cyankalium zu 3000 Th. Wasser bei gelinder Wärme 

 auf. Ist dies geschehen, so giesst man noch 2000 Th, (2 Liter) 

 Wasser hinzu und verstärkt die Hitze allmälig, lässt die Flüssigkeit 

 in emaillirten eisernen Geräthen 1/4 Stunde lang massig kochen, 

 hierauf abkühlen, giesst das Klare ab und filtrirt den trüben Rest, 

 wo zuletzt ein gallertartiger Rückstand auf dem Filter verbleibt. 

 Alsdann giesst man noch V2 — 2 Mal so viel geklärtes Regenwasser 

 hinzu, wonach das Kupferbad zum Gebrauche fertig ist und sich 

 die Flüssigkeit wasserklar zeigt. 



Ist der Gegenstand, welcher verkupfert werden soll, in der 

 zuerst oder zuletzt beschriebenen Weise sorgsam auf der ganzen 

 Oberfläche vollkommen oxydfrei (metallfrisch) gemacht und mit dem 

 Zinkpole im Bade in Vei-bindung, am Kupferpole aber, wie schon 

 bemerkt, ein Streifen Kupfer angebracht, so findet eine zuverlässige 

 Legirung oder ein Verwachsen des Kupfers mit dem Zink, Zinn 

 oder Blei auf der Oberfläche statt, und das Bad wird durch das 

 eingehändigte Kupferblech in constantem Kupfergehalte erhalten. 



Hossauer hat auf diese Weise ein Bad 3 Monate lari^ in öfte- 

 rem Gebrauche erhalten, nachdem erst aufgekocht, etwas Cyankalium 

 mit Wasser zugesetzt und filtrirt worden. In solchem Bade hat er 



